Kristallographische Kigeiischaften von Sulfunal. 
101 
{lOi} begrenzt und t.afelig nach einem der beiden Orthodoinen 
waren; dieselben erscliienen infolge der niorphologisclien Konstanten 
nahezu wie rechteckige Tafeln. 
Die geringe, aus Essigester erhaltene Ausbeute zeigte meist 
den T}'pus der Fig. 1, aber weniger gestreckt nach [OIO]; dem 
Typus 3 gehörte nur ein einziges, aber das größte und am voll- 
kommensten ausgebildete Individuum an, das auch gemessen wurde. 
Die Kristalle aus Chloroform sind fast durchweg tafelig 
nach b {OIO} (Fig. 3); doch wurde auch der prismatisch-tafelige 
Habitus nach einem Orthodoma beobachtet. Vertikalprismen fehlen. 
Tetrachlorkohlenstoff liefert ganz ähnliche Kristalle 
wie das Chloroform; sie waren aber zu Messungen nicht geeignet. 
Neben den allseitig gut ausgebildeten Kristallpolyedern zeigten 
sich in beträchtlicher Zahl, besonders aus Toluol und Weingeist 
gebildet, Kristallskelette, gestreckt nach [010] und von der 
Form b {OIO}, r{lOl), ^{lOi}, auch wohl a {lOü}, mit trichter- 
förmigen Einsenknngen in allen Flächen. 
Vizinalflächen, oft nicht unbeträchtlich von der Haupt- 
flächeulage abweichend, sind häufig vertreten, besonders an Kri- 
stallen, die nicht aus wäßriger Lösung entstanden. Auffallend ist 
dies besonders für b {OIO}, so daß die Messung der Winkel zwischen 
b {010} und den Orthodoinen niemals 90® ergibt. 
Die Tabelle der Winkelmessungen läßt erkennen, daß 
die organischen Lösungsmittel — im allgemeinen mit zunehmender 
Anzahl der Kohlenstoffatome des Moleküls in steigendem Maße — 
einen Ausgleich zwischen korrespondierenden Winkeln wie z. B. 
(100): (101) und (100) : (101) begünstigen und so eine weitere 
Annäherung an rhombische Symmetrie bewirken. Es muß dahin- 
gestellt bleiben, ob zur Erklärung dieser Tatsache lediglich die 
Annahme einer durch jene Lösungsmittel begünstigten verstärkten 
Vizinalflächenbildung ausreicht oder ob eine wirkliche Deformierung 
des Kristallgitters, möglicherweise durch Einlagerung von Molekülen 
der Lösungsmittel, in Frage kommt. 
Spaltbarkeit recht gut nach a {lOO}. 
Plastisch. Translationsebene T = a {lOO}, Translations- 
richtung t = [010]. Die Kristalle lassen sich schon durch geringen 
Fingerdruck um die Biegungsachse [00 1] fälteln. 
Farblos. Optische Achsenebene // b {010}; eine Abweichung 
der spitzen Bisektrix von der Normalen von a{l00} war nicht fest- 
stellbar. Optisch negativ. Der beträchtliche Achsen winke! konnte 
nicht gemessen werden, da die weichen Kristalle das Schleifen 
orientierter Platten nicht gestatteten. 
Kiel, Mineralogisches Institut. 
